ro6 TT AVOGT, M.-N. KI. 
der Silikatschmelzen) Jede der beiden flüssigen Phasen krystallisierten 
für sich, — und die Kontur derjenigen flüssigen Phase, welche durch das 
niedrigste Krystallisations-Intervall gekennzeichnet wird, wurde jedenfalls 
Z. T. durch die schon entstandenen Krystalle der anderen Phase bestimmt. 
Bei einem ganz geringen Hinuntersinken der relativ spezifisch schweren 
Sulfidtropfen móchten dieselben z. B. an eine Spitze eines Fayalitkrystalls 
stoßen (Fig. 43, a und c) oder zwischen Fayalittafeln eingeklemmt werden. 
Fig. 41 a. Fig. 41 b. 
Vergrößerung 400: I. 
In reflektiertem Lichte (u. d. M.M.). — Rohschlacke (alte) von Fahlun. Große Steinkugel 
nebst Fayalit und Glas (und rechts oben ein kleiner Magnetitkrystall). — Auf der nach der 
Photographie und außerdem auch u. d. M.M. direkt gezeichneten Handzeichnung Fig. 41b sieht 
man die die Steinkugel zunächst umgebenden Fayalitkrystalle, mit idiomorpher Kontur gegen 
die Steinkugel. 
Die Beobachtung lehrt, daß die Krystallisation des Fayalits der Silikat- 
schmelze auf einer früheren Stufe als die Verfestigung der Sulfidtropfen 
begann. 
Der Schmelzpunkt von reinem Fayalit wird zufolge einer älteren, 
etwas fraglichen Bestimmung von DoELTER zu 1065° angegeben. 
In der Tat führen die hier besprochenen Silikatschmelzen (Rohschlacken) 
durchgängig einen freilich geringen Gehalt von MgO. Es bildet sich folg- 
lich ein Mischkrystall (Fe, Mg);SiO, — mit einer relativen Anreicherung 
von MgSiO, in dem ersten Mischkrystall, — was eine kleine Erhöhung 
der oberen Grenze des Erstarrungs-Intervalls veranlasst. In der anderen 
Richtung wirken die anderen, besonders silikatischen Lösungskomponenten. 
